## PENGARUH PENAMBAHAN FLY ASH DAN SERBUK KACA TERHADAP KUAT TEKAN BETON K-300
Ir. Erny Agusri, MT 1) Fajriyansyah Erfanda 2)
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : Fj.erfanda@gmail.com

## Abstrak
Pada penelitian ini penulis mengambil fly ash dan serbuk kaca sebagai bahan tambah pada campuran beton.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengetahui  pengaruh  penggunaan fly  ash dan  serbuk  kaca terhadap  kuat  tekan  beton  K-300.  Penelitian  ini  menggunakan  benda  uji  berbentuk  kubus  dengan ukuran  15x15x15.  Jumlah  keseluruan  benda  uji  pada  penelitian  ini  sebanyak  45  sempel, masingmasing 9 sempel benda uji pada 5 variasi yaitu beton normal, beton normal + fly ash 14% + serbuk  kaca  18%,  beton  normal  + fly  ash 15%  +  serbuk  kaca  18%,  beton  normal  + fly  ash 16%  + serbuk  kaca  18%  dan  beton  normal  + fly  ash 17%  +  serbuk  kaca  18%.  Setelah  dilakukan  uji  kuat tekan beton, maka kuat tekan beton karakteristik pada penambahan fly ash 14 % dan serbuk kaca 18% didapat nilai kuat tekan beton maksimum sebesar 180, 55 Kg/Cm 2 pada umur 3 hari, 252,59 Kg/Cm 2 pada umur 14 hari, dan 355,30 Kg/Cm 2 pada umur 28 hari. Hasil tersebut melebihi nilai kuat tekan karakteristik beton normal dan menunjukkan bahwa fly ash dan sebuk kaca meningkatkan kuat tekan beton.  Terjadi  pengaruh  yang  kuat  dari  penambahan fly  ash dan  serbuk  kaca  dengan  variasi penambahn dan umur beton tertentu.
Kata Kunci: Beton K-300, fly ash , serbuk kaca, analisa kuat tekan beton

## Abstract
In this study the authors took fly ash and glass powder as an added ingredient in a concrete mixture. This study intends to determine the effect of the use of fly ash and glass powder on the compressive strength of K-300 concrete. This study uses a cube shaped test object with a size of 15x15x15. The total number of test specimens in this study were 45 samples, each 9 samples in 5 variations namely normal concrete, normal concrete + fly ash 14% + glass powder 18%, normal concrete + fly ash 15% + glass powder 18% , normal concrete + fly ash 16% + glass powder 18% and normal concrete + fly ash 17% + glass powder 18%. After  the  concrete  compressive  strength  test,  the  characteristic  concrete  compressive strength  on  the  addition  of  fly  ash  14%  and  glass  powder  18%  obtained  the  maximum compressive strength  value of 180, 55 Kg/Cm 2 at 3 days, 252.59 Kg/Cm 2 at 14 days, and 355.30 Kg/Cm 2 at 28 days. These results exceed the compressive strength values of normal concrete  and  show  that  fly  ash  and  glass  powder  increase  the  compressive  strength  of concrete. There was a strong influence from the influence of fly ash and glass powder with variations in the addition and age of certain concrete.
Keywords: K-300 Concrete, fly ash, glass powder, concrete compressive strength analysis
1. Pendahuluan
Ilmu teknologi beton yang berkembang  kian  pesat  pada  masa sekarang,  terutama  mengenai  pembuatan beton  mutu  tinggi  dengan  menggunakan nilai  FAS  yang  kecil,  penggunaan  bahan tambah  ( additive )  dan admixture yang biaya pembuatannya cukup mahal, sehingga diperlukan penelitian- penelitian yang berkelanjutan agar diperoleh bahanbahan baru sebagai alternatif pengganti  untuk  pembuatan  beton  mutu tinggi dengan  menggunakan  bahan bahan yang lebih murah serta tetap mempertahankan  kualitas  dan  kekuatan beton  itu  sendiri.  Beton  yang  keras  yang baik  adalah  beton  yang  kuat, tahan  lama, kedap  air,  tahan  aus  dan  kembang susutnya kecil (Tjokrodimulyo 1996 : 2)
Beton  sebagai  komponen  struktur dalam  konstruksi  teknik  sipil,  dapat diperoleh  dengan  mencampurkan  semen portland,  air,  dan  agregat.  Terkadang adapula  pemberian  bahan  tambah  yang sangat  bervariasi  jenisnya.  Salah  satu bahan  yang  sering  digunakan  adalah pozzolan  yaitu  bahan  yang  mengandung mineral  silika  yang  apabila  bercampur dengan  pasta  semen  akan  bereaksi  untuk mengikat/memberi daya lekat pada campuran beton. Pozzolan dibagi menjadi dua  macam,  yaitu  pozzolan  alam  dan buatan. Pozzolan alam  berasal dari bahan alam  yang  merupakan  bahan  sedimentasi dari  abu  lava  gunung  yang  mangandung silika  aktif.  Sedangkan  pozzolan  buatan berasal dari tungku maupun hasil pemanfaatan  limbah  yang  diolah  menjadi abu yang mengandung silika.
Dalam  perkembangannya  sudah banyak inovasi-inovasi baru tentang bahan tambah  beton  yang  mengandung  kadar silika.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan
oleh  Bambang  Saputra  (112014071) mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah Palembang  tentang “Pengaruh  Kuat Tekan  Beton  Penambahan  Serbuk Kaca dan Fly Ash Pada Mutu Beton K- 300” . Akibat  penambahan  Serbuk  Kaca dan Fly  Ash sebagai  campuran  beton menunjukkan bahwa nilai kuat tekan beton pada  umur  28  hari  dengan  variasi  kadar serbuk kaca 18% dan kadar variasi fly ash 7%,  9%,  11%,  13%,  masih  mengalami peningkatan  mutu  beton  dari  beton normal.
Berdasarkan saran penelitian yang sudah  dilakukan  oleh  Bambang  Saputra, penulis  mencoba  menambah  komposisi campuran  beton  dengan  variasi  kadar fly ash 14%, 15%, 16%, 17% dan serbuk kaca 18%, dengan umur beton dari 3, 14, dan 28 hari.  Oleh  karena  itu  penulis  ingin melanjutkan  penelitian  tersebut  untuk mencari  tahu  batas  maksimum  kadar persen Fly Ash dan Serbuk Kaca yang baik untuk kuat tekan beton dengan judul “Pengaruh Penambahan Fly Ash dan Serbuk Kaca Terhadap Kuat Tekan Beton K-300” .
Maksud dilakukannya penelitian ini adalah  untuk   mengetahui
pengaruh penambahan fly  ash dan  serbuk  kaca terhadap  kuat  tekan  beton  K-300  dengan variasi umur beton tertentu.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah memanfaatkan  limbah fly  ash dan  serbuk kaca  sebagai  bahan  tambahan  campuran beton untuk mengetahui pengaruh penambahan fly  ash dan  serbuk  kaca terhadap  kuat  tekan  beton  K-300  dan mengetahui kadar optimum dari penambahan fly ash dan serbuk kaca pada campuran beton.
Dalam  penelitian  ini,  sebagai  batasan masalah  adalah  pengujian  kuat  tekan dilakukan  pada  umur  3,  14,  dan  28  hari. Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  untuk
Beton  Normal  K-300  dan  pada  Beton normal yang telah ditambah fly ash dengan variasi 14%, 15%, 16%, 17% dan serbuk kaca  18%,  Benda  uji  yang  dibuat berbentuk kubus dengan ukuran (15 x 15 x 15)  cm.  Peneliti  akan  menggunakan sebanyak  45  sempel  sebagai  benda  uji. dimana setiap variasi terdiri dari 9 sampel dengan  penambahan fly  ash dan  serbuk kaca dan 9 sampel untuk beton normal.

## 2. Tinjuan Pustaka
Menurut SNI-2847-2013, beton ( concerete )  merupakan  campuran  antara semen portlan atau semen hidrolis lainnya, agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air, dengan  atau  tanpa  bahan  campuran tambahan  ( admixture ).  Seiring  dengan penambahan  umur,  beton  akan  semakin mengeras  dan  akan  mencapai  kekuatan rencana ( f’c ) pada usia 28 hari . Beton  dibentuk  dari  pencampuran bahan  batuan  yang  diikat  dengan  bahan perekat berupa semen. Bahan batuan yang digunakan untuk menyusun beton umumnya  dibedakan  menjadi  dua  jenis yaitu agregat kasar (kerikil/batu pecah/ split )  dan  agregat  halus  (pasir).
Aregat  halus  dan  agregat  kasar  disebut sebagai  bahan  susun  kasar  campuran  dan merupakan  komponen  utama  beton. Umumnya  penggunaan  bahan  agregat dalam  adukan  beton  ialah  mencapai jumlah 70%-75% dari seluruh beton (Aji. P, dan Purwono. R, 2010).

## A. Sifat – sifat Beton
1. Kemampuan   dikerjakan ( Workability )
2. Sifat Tahan Lama ( Durability )
3. Sifat Kedap Air
• Umur beton.
• Gradasi.
• Perawatan.
• Mutu dan porositas agregat.
4. Sifat  Kuat  Tekan  dan  Sifat  Kuat Tarik
5. Modulus Elastisitas
6. Sifat Rangkak dan Sifat Susut

## B. Material Pembentuk Beton
1. Semen Portland • Tipe I ( Ordinary Portland Cement )
• Tipe  II  ( Modified  Portland Cement )
• Tipe  III  ( Rapid  –  Hardening Portland Cement )
• Tipe IV ( Low  – Heat  Portland Cement )
• Tipe  V  ( Sulphate  –  Resisting Portland Cement )
2. Agregat
• Agregat Kasar
• Agregat Halus
3. Air
4. Bahan Tambah
• Bahan        Tambah        Kimia ( chemical admixture )
• Bahan   Tambah   Mineral ( additive )

## C. Rumus Pengolahan Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Setelah didapat data dari hasil uji kuat tekan  beton  masing  –  masing  benda  uji, kemudian  data  tersebut  diolah  dengan menggunakan  rumus  –  rumus  ketentuan dari SK. SNI. T – 15 – 1990 – 03 sebagai berikut :
1) Rumus Kuat tekan Beton
σbi    = 𝑾 ....................2.2 𝑨
Ket : Σbi = Kuat tekan beton masing –
masing benda uji (kg/cm 2 ) W =  Berat  setiap  benda  uji (kg) A = Luas penampang benda uji (cm 2 )
2) Rumus Kuat Tekan Beton Rata – rata σ
bm  = 𝝈𝒃𝒊 .......................2.3
𝑵 Ket :
S
= Deviasi standar (kg/cm 2 ) σ bm  = Kuat tekan rata – rata (kg/cm 2 ) σbi = Kuat tekan beton (kg/cm 2 ) N = jumlah benda uji
3) Rumus Deviasi Standard S = .........2.4 Ket : S = Deviasi standar (kg/cm 2 ) σ bm  = Kuat tekan rata – rata (kg/cm 2 )
S = Deviasi standar (kg/cm 2 ) σ bm  = Kuat tekan rata – rata (kg/cm 2 ) σbi = Kuat tekan beton (kg/cm 2 ) N = Jumlah benda uji 4) Rumus Kuat Tekan Beton Karakteristik σ bk  =   σ bm – 1,64 . S    ..............2.5 σ bk  =   σ bm – 1,28 . S     .............2.6 Ket : S
= Deviasi standar (kg/cm 2 )
σ bm    = Kuat tekan rata – rata (kg/cm 2 ) σbi = Kuat tekan beton (kg/cm 2 ) N = Jumlah benda uji
5)  Konversi  Mutu  Karakteristik  ke  Fc Nilai praktis untuk padanan mutu beton antara PBI dan SNI:
1. Faktor  konversi  benda  uji kubus ke silinder= 0.83
2. Konversi  satuan  Mpa  ke
kg/cm², 1 Mpa=1 N/mm² = 10 kg/cm² Atau 1 Mpa = (100/9.81) kg/cm²;gravitasi = 9.81 m/s²
Atau  Jika  ditetapkan  secara  khusus oleh konsultan perencana.  Contoh:  1 Mpa=  1  N/mm²  =  10  kg/cm²    F'c  15 Mpa setara dengan = (15 x 10) / 0.83 = 150/0.83 = 180.72 kg/cm² (K) K 200 kg/cm² setara dengan = (200 / 10) x 0.83 = 20 x 0.83 = 16.6 Mpa (f'c)

## 3. Metodelogi Penelitian
Penelitian ini dilakukan  di Laboratorium  Beton PT. Graha Tekindo
Utama Jalan  Soekarno-Hatta  (Samping SPBU H. Romi Herton) Palembang, Sumatera Selatan.
A. Alat-alat yang digunakan
1. Timbangan
2. Oven
3. Ayakan atau Saringan (Sieve)
4. Sieve Shaker
5. Specific Gravity
6. Labu Ukur
7. Mesin Los Angeles
8. Tabung Ukur
9. Container
10. Mesin Pengaduk/ Molen
11. Alat Uji Slump
12. Cetakan
13. Table Vibrator
14. Mesin Uji Kuat Tekan

## B. Bahan-Bahan Yang Digunakan
1. Agregat Halus
2. Agregat Kasar
3. Semen
4. Air
5. Fly Ash
6. Serbuk Kaca √ ∑ ( 𝛔𝐛𝐢 − 𝛔 𝐛𝐦 ) 𝟐 𝑵 −1 𝑵 𝟏
Gambar 1.1 Gambar 1.2

## C. Pengujian Material
Sebelum merencanakan campuran,
terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian agregat.  Pengujian  ini  bertujuan  untuk mengetahui karakteristik atau sifat-sifat dasar  material  yang  akan  digunakan sehingga  dapat  memudahkan  dalam menentukan campuran beton yang akan digunakan.
1. Pengujian Agregat Halus • Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus
• Pengujian Berat Jenis dan
Penyerapan Agregat Halus
• Pengujian  Kadar  Lumpur Agregat Halus
• Pengujian Kadar Air
Agregat Halus
• Pengujian Berat Isi Agregat Halus 2. Pengujian Agregat Kasar • Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar • Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar • Pengujian Kadar Air • Pengujian Keausan Agregat Kasar • Pengujian Berat Isi Agregat Kasar D. Rencana Campuran Kode Sampel Umur Sampel Jumlah Sampel BN 3 3 14 3 28 3 BN + FA 1 + SK 1 3 3 14 3 28 3 BN + FA 2 + SK 2 3 3 14 3 28 3 BN + FA 3 + SK 3 3 3 14 3 28 3 BN + FA 4 + SK 4 3 3 14 3 28 3 TOTAL 45 Ket : 1. BN = Beton normal
2. BN  +  FA  1  +  SK  1    =  Beton normal + Fly Ash 14% + Serbuk Kaca 18%
3. BN  +  FA  2  +  SK  2    =  Beton normal + Fly Ash 15% + Serbuk Kaca 18%
4. BN  +  FA  3  +  SK  3    =  Beton normal + Fly Ash 16% + Serbuk Kaca 18%
5. BN  +  FA  4  +  SK  4    =  Beton normal + Fly As h 17% + Serbuk Kaca 18%

## E. Pengujian Slump
Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kelecakan adukan  beton, yaitu kecairan atau kepadatan adukan yang berguna dlam pengerjaan beton

## F. Pengujian Kuat Tekan
Pengujian  dilakukan  dalam  satu tahap, yaitu melakukan penelitian terhadap  kuat  tekan.  Benda  uji  yang digunakan  untuk  pengujian  kuat  tekan beton adalah kubus. Pengujian perawatan
beton dilakukan pada umur yang ditentukan dalam perawatan perendaman.
4. Hasil Pengujian dan Pembahasan
A. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Dilaksanakannya pengujian kuat tekan beton ialah setelah benda uji kubus telah  mencapai  umur  3  hari,  14  hari,  dan 28 hari sehingga didapatkan data-data kuat tekan  beton  untuk  tiap  masing-masing benda  uji  kubus.  Kuat  tekan  yang direncanakan  mutu  beton  karakteristik sebesar K-300 sebanyak 45 benda uji yang terdiri dari Lima variasi campuran.

## B. Data Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Tabel-tabel berikut ini merupakan data hasil uji kuat tekan beton yang didapatkan selama  pengujian  di  Laboraturium  PT. Graha Tekindo Utama.
Tabel 1.1 Hasil Kuat Tekan Rata - Rata
Sampel Umur Sampel Kuat Tekan BN 3 139.77 14 205,5 28 312.8 BN + FA 14% + SK 18% 3 186,61 14 258,39 28 364.13 BN + FA 15% + SK 18% 3 179,80 14 247,05 28 330,93 BN + FA 16% + SK 18% 3 175.28 14 224.39 28 324.89 BN + FA 17% + SK 18% 3 150.77 14 214.57 28 312.04
Sumber : Hasil Penelitian  di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama

## Grafik 1.1 Grafik Kuat Tekan Beton Rata – Rata
Sumber : Hasil Penelitian  di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama
Dari   Grafik  1.1
di atas menunjukkan bahwa kuat tekan optimum terjadi pada campuran beton normal dengan penambahan Fly Ash 14% dan Serbuk Kaca 18% dari berat semen, memiliki nilai kuat tekan sebesar 186,61 Kg/Cm 2 pada umur 3 hari, 258,39 Kg/Cm 2
pada  umur  14  hari,  dan  364,13  Kg/Cm 2 pada  umur  28  hari.  Hal  ini  membuktikan bahwa Pengaruh bahan tambah Fly Ash dan Serbuk Kaca sangat mempengaruhi peningkatan kuat tekan dibandingkan beton normal.

## Tabel 1.2 Hasil Kuat Tekan Beton Karakteristik
No Campuran Kuat Tekan Beton Karakteristik 3 Hari 14 Hari 28 Hari 1 BN 133,74 199,44 307,01 2 BN+FA 14%+SK 18% 180,55 252,59 355,30 3 BN+FA 15%+SK 18% 170,94 244,18 328,03 4 BN+FA 16%+SK 18% 155,56 211,74 312,81 5 BN+FA 17%+SK 18% 146,41 200,18 306,01
Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama
139.77
186.61 179.8 175.28 150.77
205.5
258.39 247.05 224.39 214.57
312.8
364.13 330.93 324.89 312.04 0 50 100 150 200 250 300 350 400 BN BN+FA 14%+SK % 18
BN+FA 15%+SK % 18 BN+FA 16%+SK % 18 BN+FA 17%+SK 18 % KUAT TEKAN RATA - RATA (KG/CM 2 ) HARI 3 14 HARI
28 HARI

## Grafik 1.2 Kuat Tekan Beton Karakteristik
Sumber : Hasil Penelitian  di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama
Dari  grafik  1.2  nilai  kuat  tekan
beton karakteristiknya bervariasi.
Pada campuran beton dengan
penggunaan Fly Ash 14% dan Serbuk Kaca  18%  memiliki  nilai  kuat  tekan beton karakteristik yang tinggi dibandingkan dengan kuat tekan beton karakteristik yang lain sebesar 133,74
Kg/Cm 2 pada  umur  3  hari,  252,59 Kg/Cm 2 pada  umur  14  hari,  dan 355,30 Kg/Cm 2 pada umur 28 hari.

## C. Pembahasan Hasil Kuat Tekan Beton
Dari  penelitian  kuat  tekan  beton normal  dengan  penambahan Fly  Ash
sebesar  (14%,  15%,  16%  dan  17%)    dan Sebuk  Kaca   (18%)  dapat   diketahui persentase  peningkatan  kekuatan  beton terhadap beton normal.
Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa penambahan Fly ash dan Serbuk Kaca sebagai bahan tambah dapat meningkatkan kuat tekan beton karakteristik, akan tetapi jika penambahan
Fly  Ash dan  Serbuk  Kaca  telalu  banyak justru malah dapat menurunkan nilai kuat tekannya sendiri. 133.74
180.55 170.94 155.56 146.41
199.44
252.59 244.18 211.74 200.18
307.01
355.3 328.03 312.81 306.01 0 50 100 150 200 250 300 350 400 BN BN+FA 14%+SK % 18
BN+FA 15%+SK 18 % BN+FA 16%+SK 18 % BN+FA 17%+SK 18 %

## KUAT TEKAN BETON KARAKTERISTIK
HARI 3 14 HARI
28 HARI
Dari   grafik   1.3 ditemukan
peningkatan kekuatan terbesar pada beton normal + Fly Ash 14% + Serbuk Kaca 18% yakni sebesar 35,00% pada umur 3 hari, 26,65% pada umur 14 hari, dan 15,72% pada umur 28 hari.
Berdasarkan  grafik  diatas  dapat diketahui bahwa penambahan Fly Ash dan Serbuk Kaca sebagai bahan tambah dapat
meningkatkan  kuat  tekan  beton  terhadap beton normal.

## 5. Kesimpulan
Variasi penambahan fly ash 14% dan  serbuk  kaca  18%  dengan  nilai  kuat tekan karakteristik 355,30  Kg/Cm 2 pada umur 28 hari memiliki nilai kuat tekan
Tabel 1.3 Hasil Persentase Peningkatan Kekuatan Terhadap Beton Normal
No Variasi Campuran Peningkatan Kekuatan ( % ) 3 Hari 14 Hari 28 Hari 1 BN 0,00 0,00 0,00 2 BN+FA 14%+SK 18% 35,00 26,65 15,72 3 BN+FA 15%+SK 18% 27,81 22,43 6,84 4 BN+FA 16%+SK 18% 16,31 6,16 1,88 BN+FA 17%+SK 18% 9,47 0,37 -0,32
Sumber : Hasil Penelitian  di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama
Grafik 1.3 Persentase Peningkatan Kekuatan (Kg/Cm 2 )
Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium PT. Graha Tekindo Utama 35 27.81 16.31 9.47 26.65 22.43 6.16 0.37 0 15.72 6.84 1.88 - 0.32 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 BN BN+FA 14%+SK % 18
BN+FA 15%+SK 18 % BN+FA 16%+SK 18 % BN+FA 17%+SK 18 %

## PENINGKATAN KEKUATAN
3 HARI 14 HARI
28 HARI
yang optimum dan variasi penambahan fly ash 15%  mulai  mengalami  penurunan kuat tekan.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian di  dapat  bahwa  penambahan fly  ash dan serbuk kaca dapat meningkatkan kekuatan awalan  beton  sebesar  35,00%  pada campuran fly  ash 14%  dan  serbuk  kaca 18%.

## 5.2.  Saran
Pada saat pencampuran beton harus dipastikan bahwa adukan beton tercampur dengan rata dan penyebaran bahan tambah yang digunakan harus merata supaya didapat hasil yang maksimal.
Sebaiknya setiap akan  melakukan trial  mix  agregat  di Moisture  Content terlebih  dahulu  untuk  mengetahui  kadar air pada agregat yang akan digunakan.

## Daftar Pustaka
1. Arif. 2015. Analisa pengaruh
Penggunaan  Serbuk  Kaca  Sebagai Campuran  Semen  dan  Penambahan Faster  Mix  Terhadap  Nilai  Kuat Tekan  Beton.  Palembang:  Jurusan Teknik Sipil Muhammadiyah Palembang.
2. Wijaya, M.Andri, 2017. Analisa Kuat Tekan  Beton  Pada  K-300  Akibat Penambahan  Fly  Ash  Dan  Serbuk Kaca  Sebagai  Campuran  Beton. Palembang:  Jurusan  Teknik  Sipil Muhammadiyah.
3. Mulyono, Tri. 2004. Teknologi Beton. Yogyakarta.
4. Mulyono, Tri. 2005. Teknologi Beton. Yogyakarta.
5. Nugraha,  Paul  dan  Antoni.  2007. Teknologi Beton. Yogyakarta.
6. SNI T-15-1991-03, Tata Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan Gedung. Bandung. 7. SNI 03-6815-2002, Tata cara
mengevaluasi  hasil  uji  kekuatan beton . Jakarta.
8. SNI  T-03-2834-1993, Tata  Cara Campuran Beton Normal . Jogja..
9. Tjokrodimuljo, Kardiyono. 1996.
10. Teknologi Beton. Yogyakarta.